## KARAKTERISASI SAXRD, ADSORPSI-DESORPSI N 2 DAN TEM PADA KARBON MESOPORI DARI GELATIN TULANG SAPI
Maria Ulfa *
1 Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
* email: mariaulfa_8@yahoo.com
Received 10 October 2016 Accepted 30 November 2016

## Abstrak
Artikel ini mengkaji hubungan hasil karakterisasi dengan kualitas karbon mesopori gelatin (CMG). Karbon mesopori gelatin (CMG) disintesis menggunakan silika mesopori SBA-15 sebagai  cetakan,  gelatin  sebagai  sumber  karbon  dan  asam  sulfat  sebagai  katalis  dalam proses  karbonisasi.  Tahap  sintesis  terdiri  dari  infiltrasi  sumber  karbon  ke  dalam  cetakan diikuti karbonisasi selama 6 jam pada suhu 110 dan 160 ºC, dilanjutkan dengan pirolisis pada kondisi inert suhu 900 ºC selama 3 jam dan diakhiri pelepasan cetakan dengan HF. Kualitas  struktur  karbon  mesopori  teramati  dengan  jelas  baik  pada  TEM,  SAXRD  dan adsorpsi-desorpsi  N 2 .  Dari  hasil  SAXRD,  TEM  dan  nitrogen  adsorpsi-desorpsi,  karbon mesopori hasil sintesis memiliki luas permukaan spesifik dari 756 m 2 /g, total volume pori 0,999 cm 3 /g, rasio mesopori terhadap mikropori 81%, diameter pori rata-rata 5,2 nm dan distribusi  ukuran  pori  4,06  dengan  geometri  mirip  susunan  tabung  dengan  formasi heksagonal.  Langkah  pengolahan  data  FFT  dan  program  scion  image  serta  penggunaan origin  mampu  secara  detil  dijelaskan  untuk  mendeteksi  kualitas  keteraturan  struktur karbon mesopori hasil sintesis.
Kata kunci : karakterisasi, TEM, XRD, adsorpsi desorpsi N 2 dan karbon mesopori

## Abstract
Mesoporous  carbon  of  gelatin  (CMG)  in  the  present  research  were  synthesized  using mesoporous SBA-15 silica, gelatin as source of carbon and sulfuric acid as the catalyst of carbonization process. Synthesis step consist of infiltration soure of carbon on to template followed by carbonization for 6 h at 110 dan 160 o C, then pirolyzed in inert condition at 900C for 3 h and finished by HF removing template. The quality of mesoporous carbon structure  is  clearly  observed  both  in  TEM,  SAXRD  and  nitrogen  adsorption-desorption. From  the  results  SAXRD,  TEM  and  nitrogen  adsorption-desorption,  synthesized mesoporous  carbon  has  a  specific  surface  area  of  756  m 2 /g,  total  pore  volume  of  0.999 cm 3 /g, the ratio of mesoporous against micropores 81%, an average pore diameter of 5.2 nm  and  4.06  pore  size  distribution  with  a  geometry  similar  to  the  arrangement  of  tubes with hexagonal formation. Step FFT data processing and image scion program as well as the use of origin described in detail able to detect quality carbon structural regularity of mesoporous synthesized.
Keywords : caracterization, TEM, XRD, N 2 adsorption-desorption and mesoporous carbon

## Pendahuluan
Karbon  mesopori  merupakan  material dengan  keteraturan  struktur  yang  banyak diaplikasikan  sebagai  penyimpan  energi, katalis  pengolahan  minyak  bumi  hingga bahan  alat-alat  komunikasi  (Barata- Rodrigues et  al .,  2003).  Keunggulan karbon  mesopori  lainnya  adalah inert , kestabilan  termal  tinggi,  luas  permukaan besar  hingga  ruang  pori  yang  besar  dan teratur  (Beck et  al .,  1992).  Kualitas karbon mesopori dapat ditentukan karakteristiknya (Beretta, 2009). Beberapa instrument yang banyak digunakan sebagai standar dalam menentukan karakteristik karbon mesopori  antara  lain: Small  Angle  X-Ray Diffraction (SAXRD),  adsorpsi-desorpsi isotermal  gas  N 2 , Transmission  electron microscopy (TEM),  dan Small  Angle  X- Ray  Scattering (SAXS)  (Bohme et  al .,
2005).
Intrumen SAXRD memiliki keunggulan  dibanding  XRD  biasa  karena mampu  mendeteksi  puncak  refleksi  pada sudut  2 θ antara  1  –  5 o .  Pola  difraksi karbon  mesopori  pada  SAXRD  memiliki tiga puncak refleksi yaitu (100), (110) dan (200)  yang  merupakan  karakter  group ruang p6mm bentuk heksagonal 2 dimensi (Dai et  al .,  2006).  Sebagaimana  XRD, SAXRD  juga  menyajikan  pola  difraksi dengan  puncak-puncak  tertentu  pada  2 θ . Puncak difraksi karbon mesopori berturut- turut  teramati  pada  sudut  2 θ sekitar  0,9°, 1,6°  dan  1,9°.  Ketebalan  dinding  ( t ) dihitung dari selisih a o terhadap diameter hasil  TEM.  Pola  difraksi  hasil  SAXRD dengan  puncak-puncak  tertentu  pada sudut  2 θ dapat  digunakan  untuk menentukan  parameter  unit  sel  dan  d- spacing (jarak  antar  kisi  kristal)  sesuai hukum  Bragg.  Parameter  unit  sel  ( a o ) dapat  dihitung  menggunakan  persamaan 1, dengan d 100 adalah jarak antar kisi pada puncak  difraksi  (100)  pada  profil  XRD. Selanjutnya data parameter unit sel dan d- spacing digunakan untuk mengkonfirmasi hasil  pengukuran  pori  atau  menentukan
ketebalan  dinding  pori  (Darmstadt et  al ., 2002).  Selain  SAXRD,  instrumen  yang mampu  mendeteksi  kisi  kristal  adalah SAXS.  Instrumen  SAXS  hampir  sama dengan  SAXRD  dalam  hal  penggunaan hasil  data  namun  sedikit  berbeda  dalam bentuk  luaran  data.  SAXS  menggunakan hamburan  ( scattering )  yang  dinotasikan dengan q dalam  penentuan  karakter mesopori.  Ketelitian  SAXS  lebih  tinggi dibanding SAXRD karena SAXS mampu mengamati  perubahan  pola  hamburan material  dengan  sudut  2 θ kurang  dari 0,5°.  Plot  SAXS  terdiri  dari  intensitas hamburan  atau  I( q )  dan  satuan  hamburan pada  sudut  kecil  ( q )  (Guo  et  al.,  2013). Korelasi q dengan  sudut θ sesuai persamaan 2.
100 2 3 o d a = (1) 4 sin q π θ λ = (2)
Selanjutnya  dari  hasil  penghitungan akan didapatkan sudut θ untuk menghitung  parameter  unit  sel  ( a o ). Karakteristik  karbon  mesopori  dengan SAXS  adalah  munculnya  puncak-puncak hamburan mirip pada q 0,9°; 1,6° dan 1,9° yang  terindeks  sebagai  puncak  (100),
(110),  (200)  dengan  nilai  d- spacing yang sesuai  dengan  karakter  susunan  kerangka heksagonal  (Darmstadt  et  al.,  2003). Kompilasi  data  XRD,  adsorpsi-desorpsi N 2 dan  TEM  mampu  memberikan gambaran  yang  lebih  detil  mengenai struktur ruang karbon mesopori.
Berbeda  dengan  XRD,  pengukuran pori  menggunakan  adsorpsi  desorpsi  N 2 menghasilkan  4  data  utama  yaitu  luas permukaan,  diameter  pori  rata-rata, distribusi  ukuran  pori  cabang  adsorpsi- desorpsi  BJH  dan  volume  pori  total. Karakteristik pori material dapat diperkirakan  dengan  mengamati  bentuk isoterm  adsorpsi  dan  histerisis.  Adsorpsi isoterm  tipe  IV  adalah  karakter  mesopori
(Deng et al ., 2008). Adsorpsi isoterm tipe IV memiliki histerisis pada P/Po 0,4 yang menandai  terbentuknya  multilayer  dan mewakili  adanya  pori  berukuran  meso (Despetis et  al .,  2012).  Distribusi  ukuran pori  mewakili  dominasi  ukuran  pori material.  Keteraturan  pori  material  dapat diduga  keberadaanya  ketika  muncul distribusi  ukuran  pori  dengan  puncak yang sempit ( narrow pore size distribution ).  Karbon  mesopori  menurut beberapa peneliti memiliki bentuk isoterm tipe IV dengan distribusi ukuran pori yang sempit (Enterría et al. , 2012 dan Enterría et  al. ,  2013).  Karbon  mesopori  memiliki lup histerisis yang bervariasi dari H1, H2, H3 dan H4. Histerisis akan mulai terlihat pada  P/Po  sekitar  0,4  sebagai  tanda adanya  pembentukan  multilayer  (Fuertes and Nevskaia, 2003).
Tipe-tipe  histerisis  menggambarkan keteraturan  pori  suatu  material  (Guo et al .,  2013).  Beberapa  peneliti  menjadikan bentuk  histerisis  sebagai  acuan  untuk memperkirakan keberhasilan proses replikasi karbon selama sintesis. Histerisis tipe  H1  adalah  tipe  paling  ideal  dimana material  yang  memiliki  tipe  ini  akan memiliki  keteraturan  mesopori  yang tinggi.  Tipe  H2  mewakili  material  yang memiliki  campuran  mikropori  dan mesopori  sedangkan  tipe  H3  dan  H4 mewakili  material  mesopori  yang  tidak teratur (Hampsey et al ., 2005 dan Han et al. ,  2003).  Penentuan  luas  permukaan mikropori  data  adsorpsi-desorpsi  N 2 dengan metode t-plot menerapkan persamaan  Harkin-Jura.  Penentuan  luas permukaan  mesopori  dan  mikropori  dari t-plot sebelumnya  telah  digunakan  oleh para peneliti untuk menganalisa mikroporositas  (Hsu et  al .,  2007).
Asumsi  tersebut  berasal  dari  korelasi langsung  antara  kurva  linier t-plot yang merepresentasikan intersep sebagai
volume  pori  dan  slope  sebagai  luas permukaan. Selisih antara luas permukaan total  yang  berasal  dari  slope  garis  linier bagian bawahdan las permukaan eksternal yang berasal dari slope garis linier bagian
atas  dapat  memperkirakan  luas  area mikropori (Han et al ., 2003).  Pada kajian material  mesopori,  informasi  luas  area mikropori  dapat  dimanfaatkan  untuk menentukan luas area mesopori.
SAXRD  dan  adsorpsi  desorpsi  N 2 hanya mampu mendeteksi bidang dan luas permukaan  material.  Karakter  khas karbon  mesopori  berupa  susunan  batang karbon  berukuran  nanometer  membentuk formasi heksagonal dapat diamati dengan TEM (Hu et al ., 2000). Penentuan ukuran pori  dapat  dilakukan  dengan  melakukan pengukuran  pada  gambar  TEM  dari  arah vertikal  (tampak  muka)  dan  arah horisontal  (tampak  samping).  Hasil  TEM dapat dikonfirmasi dengan hasil pengukuran  XRD  dan  nitrogen  adsorpsi- desorpsi. Pola gambar TEM arah vertikal menjadi bentuk kerangka karbon mesopori  dengan  susunan  batang-batang karbon  yang  terhubung  oleh  batang- batang  kecil  mampu  memberi  informasi adanya  struktur  pori  heksagonal  (Huang and  Kruk,  2012).  Keteraturan  struktur mikro  dari  pengamatan  TEM  dapat dilengkapi  dengan  pengolahan  gambar TEM menggunakan Fast Fourier Transform (FFT).
Masing-masing  instrumen  memiliki kekhasan dalam menentukan karakteristik karbon  mesopori.  Sejauh  ini  belum ditemukan  artikel  yang  menyajikan langkah-langkah  praktis  yang  dapat dijadikan  acuan  untuk  menentukan karakteristik  karbon  mesopori.  Dari uraian  diatas,  hasil  karakterisasi  antara SAXRD,  adsorpsi-desorpsi  N 2 dan  TEM memiliki  hubungan  yang  menunjukkan kualitas  karbon.  Artikel  ini  meneliti tentang  hubungan  antara  data  SAXRD, adsorpsi-desorpsi  N 2 dan  TEM  dalam menginvestigasi keberhasilan proses sintesis karbon mesopori.

## Metode Penelitian

## Alat dan Bahan
Peralatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  antara  lain  botol  ampul, gelas  beker  250  mL, hotplate  magnetic
stirrer ,  tabung  reaksi,  pipet  tetes,  gelas ukur,  batang  pengaduk,  kertas  saring Whatmann  42,  aluminium  foil,  corong, oven, neraca analitis, termometer, reaktor kalsinasi,  reaktor  karbonisasi,  tabung bulat,  pipet  mikro,  furnace  muffle, pengukur  laju  alir  gas  H 2 ,  desikator, cawan porselein, reaktor hidrodesulfurisasi,  reaktor  alumina,  tube furnace (CARBOLITE CTF12/75/700 Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  gelatin  yang diekstrak  dari  limbah  tulang  sapi,  asam sulfat,  asam  klorida,  n-heksana,  NaOH (Merck, 99%), SBA-15 (diameter pori 7-9 nm,  luas  permukaan  560  m 2 /g,  volume pori  1,0  cm 3 /g)  merk  Six  C  Material, China supplier), HF, asam klorida, etanol, metanol, aseton dan akuabides, dibenzotiofen (Merck, 98%).

## Prosedur Penelitian Sintesis karbon mesopori
Karbon mesopori gelatin tulang(CMG) disintesis  merujuk  pada  metode  yang digunakan  Hsu et  al. ,  2007  dengan modifikasi menggunakan SBA-15 sebagai cetakan  dan  gelatin  sebagai  prekursor karbon.  Rasio  precursor  karbon,  asam sulfat  dan  air  adalah  10  :  2  :  1000  (b/b). Sintesis  karbon  mesopori  diawali  dengan mencampurkan serbuk gelatin sekitar 1,04 g  kedalam  campuran  asam  sulfat  pekat 0,2  g  dalam  air  100  g  sambil  diaduk sampai menghasilkan larutan gelatin yang homogen. Kemudian SBA-15 sebanyak 1 g  ditambahkan  pada  larutan  gelatin  dan dicampur sampai homogen selama 2 jam. Campuran tulang ini selanjutnya dipanaskan menggunakan oven pada suhu 100  °C  selama  7  jam  kemudian  suhu dinaikkan  menjadi  160  °C  selama  7  jam agar  terjadi  dehidrasi.  Setelah  komposit gelatin/SBA-15 mengandung masa organik terkarbonisasi parsial, selanjutnya ditambahkan larutan gelatin yang mengandung  0,92  g  gelatin  ke  dalam campuran  asam  sulfat  0,08  g  dan  air  100 g. Komposit gelatin/SBA-15 yang terbentuk kemudian dipanaskan lagi pada
suhu  100  °C  selama  6  jam  dilanjutkan suhu  160  °C  selama  6  jam  sampai terbentuk serbuk hitam.

## Karakterisasi
Instrumen  untuk  karakterisasi  karbon mesopori  antara  lain:  Small  angle  X-Ray Diffraction  (SAXRD)  XRD  D/MAX- 2550 HB/PC (Rigaku Co., Tokyo, Japan) di Nagoya University, Small angle X-Ray Scattering (SAXS) (ELETTRA
Synchrotron-CV12,  Photonic  Science Ltd.)  dioperasikan  Australian  Research Council  (ARC)  dan    Australian  Institute for  Bioengineering  and  Nanotechnology (AIBN) (Queensland University), Surface Area  Analyzer  (Quantachrome  NovaWin version 11.0- 1994-2010) dioperasikan di UNNES,  Scanning  Electron  Microscopy- Energy  Dispersive  Analysis  of  X-rays (SEM-EDAX) merk JEOL/EO JSM-6360 dan  Differential  Scanning  Calorimetry- Thermal  Gravimetric  Analysis  (DSC- TGA)  (Thermoanalyzer  Setaram  model
LABSYS
tm
TG-DTA/DSC)
dioperasikan  di  ITS,  Transmission Electron Microscopy (TEM) dioperasikan pada  120  kV  dan  Spektrofotometer Fourier  Transform  Infrared  (FTIR)  merk Shimadzu  model  8300.  Proses  analisa data  menggunakan  program  origin  7.0, Program  nova-quantachrome,  program scion image dan Microsoft excel.

## Hasil dan Pembahasan
Gambar  1  adalah  difraksi  SAXRD pada  material  karbon  mesopori  yang menunjukkan  tiga  puncak  khas  pada  2 θ sekitar 0,8°; 1,6° dan 1,8° yang terindeksi sebagai  (100),  (110)  dan  (200).  Ketiga puncak  khas  tersebut  adalah  karakter khusus  dari  bentuk  heksagonal  tiga dimensi  dengan  space  group  p6mm  yang mengindikasikan  bahwa  karbonmesopori memiliki  struktur  teratur  yang  sama dengan SBA-15. Gambar 2 menunjukkan isoterm  adsorpsi  nitrogen  pada  sampel karbon  mesopori  (KM).  Keberhasilan sintesis  karbon  mesopori  juga  dapat dilihat  dengan  mengamati  titik  infleksi
pada  isoterm  adsorpsi  nitrogen  pada sampel KM. Posisi P/Po pada titik infleksi adalah fungsi diameter pori akibat adanya prosedur  adsorpsi  pada  permukaan disertai pembentukan mono serta multilayer (Hudec et al., 2002).
Gambar  1 .  Difraktogram  a)  karbon mesopori dan b) SBA-15
Gambar  2. Isoterm  adsorpsi-desoprsi  a) karbon mesopori dan b) SBA-15
Infleksi  pada  isoterm  sampel  karbon mesopori KM pada P/Po 0,0 – 1,0 dibagi dalam  3  area  yaitu  monolayer  pada karbon  mikropori,  kontribusi  mesopori dan  interkoneksi  pori-pori  yang  memberi arti lain bahwa pada jaringan pori ada pori primer  dan  ada  pori  sekunder  (umumnya berukuran  lebih  kecil).  Hal  ini  akan terdeteksi  dengan  kurva t -plot  pada kisaran  tekanan  rendah  untuk  mendeteksi jumlah  mikropori  (Ulfa et  al .,  2014b).
Tahap  penentuan t-plot diawali  dengan
mengolah  P/Po  dengan  nilai t dari persamaan  Harkin  Jura.  Selanjutnya dibuat  plot  antara  data  t  pada  P/Po  0,1  – 0,8  dengan  volume  adsorpsinya  (V ads ). Terakhir ditentukan slope atas dan bawah dari hasil plot t Vs V ads untuk menghitung luas mikropori atau mesopori (Gambar 3).
Gambar  3 .  Penghitungan  luas  mikropori dan mesopori
Hasil  TEM  sampel  karbon  mesopori KM  ditunjukkan  pada  Gambar  4 dilengkapi  dengan  pola  FFT.  Gambar  4 menunjukkan  adanya  pori  seragam  pada karbon mesopori dilihat dari arah vertikal. Kestabilan struktur KM dapat diidentifikasi  dengan  mengamati  ada tidaknya  cacat  strutur  dengan  TEM. Keteraturan struktur dan fitur mikroskopik  material  pada  penelitian  ini diamati  dengan  TEM  yang  dilengkapi gambar  FFT  menggunakan  scion  image sebagai  program  pengolah  data.  FFT selain  berupa  rumusan  transformasi menurut  Wu  and  Zaefferer,  2009  juga merupakan penyaring panjang gelombang ( wavelet filter ) sehingga mampu mengurangi  gangguan  ( noise )  pada  suatu data.  Hasil  FFT  adalah  sebuah  titik dengan  pola  tertentu  sesuai  keteraturan data  yang  diolah.  Langkah  esktraksi  pola FFT  dari  TEM  diawali  dengan  membuka file *.bmp dengan scion image dilanjutkan option greyscale lalu option threshold .  Kemudian  pada  gambar  bar size  ditandai  lalu  memilih  analyze  –  set scale  (nm).  Area  partikel  yang  akan dihitung  di blocking terlebih  dahulu dilanjutkan  dengan  memilih  analyze- option. Bloking dibuat pada posisi (x, y = 128, 128) atau (x, y = 256, 256) lalu tekan process  klik  FFT.  Langkah  selanjutnya
adalah  memilih analyze-analyze  particles lalu analyze-measure lalu analyze-show result .  Data  hasil  export  *.txt  kemudian diproses dalam excel dengan
mengurutkan  besarnya  partikel  dan frekuensi  kisaran  partikel  lalu  dibuat histogram.
Gambar  4 .  Prosedur  penentuan  FFT  dan distribusi  ukuran  pori  a)  membuka program  scion  image,  b) bloking dan konversi FFT, c) export data ke excel dan membuat histogram
Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa  pembentukan  pori  pada  karbon mesopori  secara  umum  dapat  terjadi selama  proses  replikasi  cetakan  SBA-15. Struktur pori SBA-15 memiliki mikropori atau mesopori kecil pada dinding sebagai jembatan  yang  menghubungkan  saluran utama  tabung  mesopori  (Ulfa et  al ., 2014c).  Jika  prekursor  karbon  mengisi seluruh  ruang  bagian  dalam  SBA-15 maka  akan  terbentuk  kerangka  karbon dengan batang pejal. Proses ini disempurnakan dengan pelepasan kerangka  silika.  Ketika  dinding  silika telah  dilepaskan,  dinding  silika  berganti menjadi  saluran  kosong  pori  karbon.  Hal ini  memiliki  makna  bahwa  pori  karbon sebenarnya  adalah  bekas  posisi  dinding silika  yang  terlepas.  Fakta  ini  memberi kesimpulan  bahwa  ukuran  pori  karbon mesopori  setara  ukuran  dua  kali  tebal dinding  SBA-15.  Hal  ini  terbukti  pada penelitian  ini  bahwa  diameter  rata-rata karbon  mesopori  sebesar  5,20  nm mendekati dua kali tebal dinding SBA-15 yang  berukuran  2,72  nm  (Ulfa et  al ., 2014a).

## Kesimpulan
Karbon  mesoporihasil  sintesis  dari gelatin  tulang  sapi  memiliki  luas permukaan  spesifik  dari  756  m2/g,  total volume  pori  0,999  cm 3 /g,  rasio  mesopori dari  81%,  diameter  pori  rata-rata  5,2  nm dan  distribusi ukuran pori 4,06 nm. Dari hasil karakterisasi dapat diambil kesimpulan  bahwa  sintesis  telah  berhasil dilakukan  dan  mendapatkan  karbon mesopori  teratur  dengan  geometri  mirip susunan tabung dengan formasi heksagonal.  Kualitas  struktur  karbon mesopori teramati dengan jelas baik pada
TEM,  SAXRD  dan  nitrogen  adsorpsi- desorpsi meskipun karbon mesopori. FFT dan program Scion image serta penggunaan origin mampu secara simultan  mendeteksi  tumpukan  beberapa lapis  karbon  akibat  penyusutan  struktur yang  terjadi  selama  proses  karbonisasi dan  pelarutan  kerangka  silika.  Diamater
pori  hasil  TEM,  SAXRD  dan  nitrogen adsorpsi  tidak  berbeda  signifikan  yang menunjukkan
tingginya kualitas keteraturan struktur karbon mesopori hasil sintesis.

## Ucapan Terimakasih
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada para  promotor  yaitu  Prof.  Wega
Trisunaryanti, Prof Iip Izul Falah dan Dr.
Indriana  Kartini,  Perpustakaan  Pusat UGM,  Perpustakaan  Pusat  UNS,  PNRI (Perpustakaan Negara Republik Indonesia),  UPM  Library  Malaysia  dan teman-teman  di    Queensland  University yang  telah  memberikan  bantuan  dalam penyusunan artikel ini.

## Daftar Pustaka
Barata-Rodrigues,  P.M.,  Mays,  T.J.  and
Moggridge,  G.D.,  (2003).  Structured carbon  adsorbents  from  clay,  zeolite and mesoporous aluminosilicate templates. Carbon , 41, 2231–2246. Beck,  J.S.,  Vartuli,  J.C.,  Roth,  W.J., Leonowicz,  M.E.,  Kresge,  C.T., Schmitt,  K.D.,  Chu,  C.T.-W.,  Olson, D.H.,  Sheppard,  E.W.,  McCullen,
S.B.,  Higgins,  J.B.  and  Schlenkert, J.L.  (1992).  A  New  Family  of Mesoporous Molecular Sieves Prepared with Liquid Crystal
Templates. J.  Am.  Chem.  Soc., 10834–10843.
Beretta,  M.,  (2009).  Nanostructured
Mesoporous  Materials  Obtained  By Template  Synthesis  and  Controlled Shape Replica. Dr. thesis.
Bohme, K., Einicke, W.D. and Klepel, O.,
(2005).  Templated  Synthesis  of Mesoporous  Carbon  From  Sucrose  - the Way From the Silica Pore Filling to  the  Carbon  Material. Carbon ,  43, 1918–1925.
Dai, W., Zhou, Y., Li, S., Li, W., Su, W., Sun,  Y.  and  Zhou,  L.  (2006). Thiophene  capture  with  complex adsorbent  SBA-15/Cu(I). Ind.  Eng. Chem. Res. , 45, 7892–7896. Darmstadt,  H.,  Roy,  C.,  Kaliaguine,  S., Choi,  S.  and  Ryoo,  R.  (2002). Surface chemistry of ordered mesoporous  carbons. Carbon ,  40, 2673–2683.
Darmstadt,  H.,  Roy,  C.,  Kaliaguine,  S., Kim,  T.W.  and  Ryoo,  R.  (2003). Surface and pore structures of CMK- 5  ordered  mesoporous  carbons studied  by  nitrogen  adsorption  and surface  spectroscopic  methods. in: Sang-Eon  Park    Wha-Seung  Ahn, Chul  Wee  Lee  and  Jong-San  Chang BT  - Studies in Surface Science and Catalysis,
R.R. (Ed.), Nanotechnology  in  Mesostructured Materials  Proceedings  of  the  3rd International  Materials  Symposium. Elsevier , 335–338 .
Deng,  S.,  Chu,  W.,  Xu,  H.,  Shi,  L.  and Huang,  L.  (2008).  Effects  of impregnation  sequence  on  the microstructure  and  performances  of Cu-Co  based  catalysts  for  the synthesis  of  higher  alcohols. J.  Nat. Gas Chem. , 17, 369–373.
Despetis, F., Bengourna, N., Lartigue, B., Spagnol,  S.  and  Olivi-Tran,  N. (2012).
Three-dimensional reconstruction of aerogels from TEM images. J.  Non.  Cryst.  Solids ,  358, 1180–1184.
Enterría, M., Suárez-García, F., Martínez- Alonso,  A.  and  Tascón,  J.M.D. (2012).  Synthesis  of  ordered  micro- mesoporous  carbons  by  activation  of SBA-15 carbon replicas. Microporous  Mesoporous  Mater. ,
151, 390–396.
Enterría, M., Suárez-García, F., Martínez- Alonso,  A.  and  Tascón,  J.M.D. (2013).  One-pot  endo/exotemplating of  hierarchical  micro-mesoporous carbons. Carbon , 54, 365–377.
Fuertes, A.B. and Nevskaia, D.M. (2003). Template  synthesis  of  mesoporous carbons  from  mesostructured  silica by  vapor  deposition  polymerisation.
J. Mater. Chem. , 13, 1843–1846.
Guo,  R.,  Guo,  J.,  Yu,  F.  and  Gang,  D.D.
(2013). Synthesis and surface functional  group  modifications  of ordered  mesoporous  carbons  for resorcinol  removal. Microporous Mesoporous Mater ., 175, 141–146.
Hampsey,  J.E.,  Hu,  Q.,  Wu,  Z.,  Rice,  L., Pang,  J.  and  Lu,  Y.  (2005).
Templating  synthesis  of  ordered mesoporous
carbon particles.
Carbon , 43, 2977–2982.
Han, S., Lee, K.T., Oh, S.M. and Hyeon, T.,  (2003).  The  effect  of  silica template  structure  on  the  pore structure  of  mesoporous  carbons.
Carbon , 41, 1049–1056.
Hsu,  C.-H.,  Lin,  H.-P.,  Tang,  C.-Y.  and Lin,  C.-Y.  (2007).  Synthesis  of mesoporous  silica  and  mesoporous carbon  using  gelatin  as  organic template. Stud. Surf. Sci. Catal ., 165, 385–388.
Hu,  Z.,  Srinivasan,  M.P.  and  Ni,  Y.
(2000).  Preparation  of  Mesoporous High Surface Area Activated Carbon. Adv. Mater ., 12, 62–65.
Huang, L. and Kruk, M. (2012). Synthesis of  ultra-large-pore  FDU-12  silica using  ethylbenzene  as  micelle expander. J.  Colloid  Interface  Sci ., 365, 137–142.
Hudec,  P.,  Smie š ková,  A.,  idek,  Z., Schneider, P. and Ŝ olcová, O. (2002).
Determination of microporous structure  of  zeolites  by  t-plot method—State-of-the-art. in: R. Aiello,  G.G.  and  F.T.B.T.-S.  in  S.S. and  C.  (Ed.),  Impact  of  Zeolites  and Other  Porous  Materials  on  the  New Technologies at the Beginning of the New  MillenniumProceedings  of  the 2nd  International  FEZA  (Federation of the European Zeolite Associations) Conference. Elsevier , 1587–1594.
Ulfa,  M.,  Trisunaryanti,  W.,  Falah,  I.I. and  Kartini,  I.  (2014a).  Studies  of kinetic  on  thermal  decomposition  of mesoporous  carbon  of  gelatin  by thermogravimetric  technique. Int.  J. Innov. Appl. Stud ., 7, 849–856. Ulfa, M., Trisunaryanti, W., Izul Falah, I. and  Kartini,  I.  (2014b).  Synthesis  of mesoporous  carbon  using  gelatin  as source  of  carbon  by  hard  template technique  and  its  characterizations. IOSR J. Appl. Chem. , Ver. III 7, 1–7. Ulfa, M., Trisunaryanti, W., Izul Falah, I. and  Kartini,  I.  (2014c).  Nitrogen Sorption  Evaluation  of  the  Porous Carbon  Made  from  Cow  Gelatin. J. Chem. Eng. Chem. Res ., 1, 101–109. Wu,  G.  and  Zaefferer,  S.  (2009).
Advances  in  TEM  orientation microscopy by combination of dark- field  conical  scanning  and  improved image  matching. Ultramicroscopy , 109, 1317–1325.